1.引言随着世界城市建设速度的加快及建筑材料、建筑技术的发展.上世纪九十年代以来.高强超高强混凝土得到了快速的发展.逐渐在高层建筑结构、地下结构及国防人防等特殊结构中被大量采用。近年来.超高强混凝土材料优越的抗侵彻抗爆性能日益受到防护工程界的重视.超高强混凝土已开始在遮弹层、防护门等防护结构中被大量应用.在上海就有201工程等五项人防工程采用超高强钢纤维混凝土材料做为遮弹层.目前。我国尚无高强超高强混凝土的检测标准,现有混凝土检测标准已不适用强度超过1 oOMPa的超高强混凝土。因此,高强超高强混凝土的检测已成为一个影响人防工程质量验收的关键问题.有必要研究加以解决。2.混凝土强度检测技术现状及本文的研究内容由于高强超高强混凝土尤其是强度超过100MPa混凝土并没有普遍得到应用。因此对其的质量检测、质量验收并没有相应的技术规范和标准,对高强混凝土的检测仍然参照采用普通混凝土的检测方法.目前仅有中国建筑工业出版社出版的( 高强混凝土结构设计与施工指南) 中略有针对高强混凝土的检测方法的概述.另外.国140内有关学者也对高强混凝土的检测技术进行过研究,但高强度混凝土的强度一般都不超过80MPa。我国采用混凝土立方体抗压强度作为混凝土的强度特征值。根据国家标准试验方法.规定制作边长为1 50mm的立方体标准试件.在标准养护条件( 温度20土2.C.相对湿度95%以上) 下.养护到28天龄期.用标准试验方法测得的抗压强度值称为混凝土立方体抗压强度.混凝土采用标准试件在标准条件下测定其抗压强度。是为了具有其可比性.是一个国家标准中的强制规定.对高强超高强混凝土强度检测来说,保持标准养护条件不变,确定适合高强超高强混凝土的更科学的标准试件尺寸的养护龄期就是最关键的了.因此本文就从试件尺寸和养护龄期对超高强混凝土强度检测的影响进行深入的研究.3.超高强混凝土强度检测的特殊性3.1强度试验的标准龄期按现行国家标准.测定混凝土的强度标准龄期是28天.事实上这一龄期的确定.至少是许多年前根据普通混凝土的情况制定的.符合当时的情况.因为当时建筑规模小.施工期限短.工程完成后,混凝土即须担负设计荷载.在较短的时间内即须知道混凝土的控制强度.因此.28天的龄期是适宜的.何况.普通混凝土28天以前强度增长较快.28天以后.强度增长缓慢。增加的强 度值已不多.对于高强及超高强混凝土,大多数用于大型工程或巨型工程.这些工程的施工期限很长.多在一年以上.甚至数年,要在1年至数年以后才会施加设计荷载.对于高强及超高强混凝土.3—7天龄期的强度即可负担施工荷载.因此,以更长龄期的强度作为设计标准,更能利用后期强度的潜力。高强和超高强混凝土一般掺有被称为辅助胶凝材料的超细矿物掺料.一些掺料.特别是粉煤灰.矿渣等.在混凝土中的二次反应速度较慢.往往在更后的龄期.火山灰所贡献的强度才有较大的发展.就是硅粉这样二次反应很早的掺料.其后期的强度增长亦很强劲.不利用这些强度.无疑是一种资源浪费.基于上述两个理由.蒲心诚教授建议以90天龄期作为高强及超高强混凝土标准强度,事实上.美国的混凝土结构设计标准采用56天龄期的强度值作为标准强度值⋯.3.2强度试验试件的形状与尺寸目前.欧洲国家.独联体国家、中国均采用立方体作为混凝土抗压强度的测试试件.而北美洲国家则采用圆柱体作为混凝土强度的测试试件.我国混凝土试件标准尺寸定为150mm× 1 50mm× 1 50mm.而使用圆柱体国家的标准尺寸为巾1 50m m× 300m m.标准规范也允许使用100mm× 1∞mm× 1∞mm立方体试件及巾1∞mm× 2∞mm圆柱体做试验.然后将所得强度值乘以换算系数换算成标准试件的强度。对于超高强混凝土的试件应该采用什么样的试件为好7一般认为宜采用立方体试件为好.首先圆柱体试件量压浇注面.众所周知.浇注面是难以抹平的.需要用另外的材料进行封端或磨平处理。对于超高强混凝土而言.难以使用与其相匹配的封端材料,而封端工作十分麻烦.封端后也未必准确满意.而超高强混凝土耐磨性极好.磨平也困难.当然.我国采用的立方体试件不存在压浇注面的问题.对于强度换算问题.混凝土科技界也存在着不同的声音,看法并不一致.例如.钱晓倩.詹树林【2】经过采用相对严格平整的大小试件的试验所得结果表明.C60℃80的混凝土强度折减系数均为O.95.意思是不存在强度越高折减系数越低的规律性。王玉堂得出抗压强度为95MPa。” 3MPa的混凝土强度的折减系数为0.9853.n· B· 斯维尔罗多夫的研究【3】.肯定了试件尺度因素与混凝土匀质性有名的统计关系.但对于超高强混凝土.其力学性能具有高度的一致性.与标准试件相比.各种尺度的试件.其尺度系数大致都为1.这种强度的一致性.是基于超高强混凝土结构的高匀质性.Herd研究了强度从50MPa。